[ca] L´objectiu d´aquest projecte és crear un material metàl·lic heterogeni mitjançant càrrega d´impacte per crear gradients microestructurals a través de les dimensions del material. Per això es va utilitzar alumini pur. Es diu que un material és heterogeni quan presenta una variació en la seva estructura cristal·lina i, per tant, en les propietats mecàniques. Un dels interessos d'aquesta nova branca de material és presentar una elevada ductilitat alhora que una gran resistència, cosa que no té precedents atès l'aspecte contradictori d'aquestes característiques. Durant la càrrega d"impacte, s"aplica una força de forma sobtada i durant un breu període de temps a un material per simular condicions de càrrega extremes. Deforma el material, aquestes deformacions indueixen un desplaçament local del material, cosa que alhora confereix al material un gradient de propietats dins de la seva estructura. En aquest projecte es van avaluar diversos nombres dimpactes a temperatura ambient realitzats sobre la superfície del material registrant la força dimpacte, lenergia dimpacte i la distribució de la deformació. Es va trobar un augment de la força amb el nombre dimpactes i un alt grau de deformació que disminueix des de la superfície cap a linterior de la mostra. La distribució heterogènia de la deformació al llarg de les dimensions de la mostra va donar lloc a una superfície dura i una zona tova a linterior de la mostra assajada. Els assaigs de tracció van indicar que, després de quatre impactes, el límit elàstic proper a la mostra de la superfície (130 MPa) va augmentar tres vegades pel que fa al material lliure d'impactes (42 MPa). A més, el límit elàstic va mostrar variacions que oscil·laven entre 130 MPa i 75 MPa en funció de la distància a la superfície impactada, cosa que confirma les propietats de gradient del material. Es va observar un comportament semblant per a les propietats de ductilitat. L'allargament disminueix a la superfície impactada amb el nombre d'impactes i augmenta a les zones allunyades de l'entorn impactat. Mitjançant difracció de retrodispersió d'electrons (EBSD) utilitzant l'aproximació Kernel Average Misorientation (KAM) es van demostrar els gradients de densitat de dislocacions al llarg de l'espessor de la mostra. Per tant, els gradients de dislocació a través de l'espessor de la mostra es van identificar com el principal mecanisme d'enduriment dels materials impactats.

[en] The aim of this project is to create a heterogeneous metallic material by means of impact loading to create microstructural gradients across the material dimensions. For this purpose, pure Aluminium was used. A material is said to be heterogeneous when it shows a variation in its crystalline structure and therefore in its mechanical properties. One of the interests of this new branch of material is to present a high ductility as well as a high resistance, which is unprecedented given the contradictory aspect of these characteristics. During the impact loading, a force is applied suddenly and for a short time to a material to simulate extreme loading conditions. It deforms the material, these deformations induce a local displacement of material, which in turn gives the material a property gradient within its structure. In this project, several numbers of impacts at room temperature performed on the material surface were evaluated recording the impact force, impact energy and strain distribution. It was found an increased force with the number of impacts and a high deformation degree that decreases from the surface to the interior of the sample. The heterogeneous strain distribution across the sample dimensions gave rise to a hard surface and a soft zone in the interior of the tested sample. The tensile tests indicated that after four impacts the yield strength close to the surface's sample (130 MPa) increased three times concerning the material free of impacts (42 MPa). Moreover, the yield strength showed variations ranging from 130 MPa to 75 MPa as function of the distance to the impacted surface, confirming the material's gradient properties. A similar behavior was observed for ductility properties. The elongation decreases on the impacted surface with the number of impacts and increases in the zones far from the impacted surroundings. By means of electron back scattering diffraction (EBSD) using the Kernel Average Misorientation (KAM) approach it was demonstrated the dislocation density gradients across the sample thickness. Therefore, the dislocation gradients across the sample thickness were identified as the main hardening mechanism for the impacted materials.